SCO* ?o7 



scorilh. On a donné ce nom principalement an Pyroxène des 

 .VOLCAISS. (ln.) 



SCORLUS. Nom latin du Schorl. V. les articles sous 

 ce nom. (ln.) 



SCORLUS AUGITES de R. Forster. C'est le Pyro- 



XÈNE. (ln.) 



SCORODITE. Ce minéral est ainsi décrit par Breithaupt, 



dans le IV. «volume du Manuel de Minéralogie de Hoffmann. 



« Il a une couleur vert-poireau foncée, qui , d'un côté, 



tire sur le vert céladon et,le vert noirâtre, même sur le noir, 



et de l'autre sur le brun de foie. 



On le troiiVe compacte, en petites parties, disséminé, 

 mais plus fréquemment cristallisé. Sa cristallisation est un 

 prisme court quadrilatère , rectangulaire, avec quatre faces 

 à chaque extrémité , lesquelles sont posées sur les bords 

 latéraux , et réunies au sommet presque à angles droits. 

 Première variété. Sans plus amples altérations. 

 Deuxième variété. Quelquefois aussi : 



(a) Les arêtes latérales sont tronquées, et même deux faces 

 de troncature se voient obliquement posées sur un bord laté- 

 ral plus étroit (indiquant un prisme rhomboïdal). 



{!,) Les coins ou angles triangulaires tronqués entre les 

 larges faces de côté et de pointement (le tranchant fort aigu). 

 Les cristaux sont petits et très-petits , et superposés. 

 Les faces latérales les plus étroites sont striées en longueur^ 

 mais toutes les autres sont unies. 



Eclatant jusqu'au très-éclatant , tenant le milieu entre 

 l'éclat vitreux et l'éclat nacré. 



La cassure est lamelleuse en partie; les joints des lames 

 répondent aux arêtes latérales des pyramides et dans le sens 

 de la courte diagonale d'un prisme rhomboïdal ; dans tout 

 autre sens, elle tient le milieu entre le conchoïde inégal et 

 le petit et imparfait conchoïde. 



Les fragmens sont indéterminément anguleux, mais à bords 

 pas trop aigus. 



Lorsqu'il est compacte , il montre delà tendance à don- 

 ner des pièces séparées, petites , anguleuses et grenues ; 



Il est transparent sur les bords et même (dans les petits 

 cristaux isolés) jusqu'au demi-diaphane ; 



Demi-dur dans le degré le plus foible ; il ne raie que foible- 

 ment le spath calcaire ; il n'est pas très-cassant , et cependant 

 aisé à briser. 



il n'est pas pesant. 



Il se fond promptemenl sur le charbon , à la flamme du 

 chalumeau, avec un fort dégagement de vapeurs ars^icales, et 

 il en résulte uae masse d'un brun rougeâtre toul-àfait som- 



